## Analisis Densitas, Porositas, dan Struktur Mikro Batu Apung Lombok dengan Variasi Lokasi menggunakan Metode Archimedes dan Software Image-J
Mohammad Ridha ∗ dan Darminto †
Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Kampus ITS Sukolilo, Surabaya 60111

## Intisari
Paper ini menjelaskan karakterisasi dan analisis densitas, porositas, dan struktur mikro batu apung Lombok sebagai bahan komposit alam. Batu apung diambil dari tiga lokasi di Lombok yaitu desa Ijobalit (lokasi I), desa Lendang Nangka (lokasi II), dan desa Karang Sidemen (lokasi III) dengan kedalaman galian ± 0,3 meter dan ± 3,0 meter dari permukaan tanah. Batu apung dicuci, dikeringkan, dan dibentuk sampel uji. Sifat densitas dan porositas diuji dengan metode Archimedes. Struktur mikro dikarakterisasi dengan SEM dan hasilnya di- analisis dengan software Image-J untuk mendapatkan nilai porositas dan ukuran luas penampang pori rata-rata. Penelitian ini mendapatkan nilai densitas sebesar (0,610-0,753) gram/cm 3 , densitas kering sebesar (0,594-0,737) gram/cm 3 , densitas jenuh sebesar (1,057-1,148) gram/cm 3 , dan porositas sebesar (32,03-51,20)%. Nilai densi- tas tertinggi diperoleh dari sampel lokasi II kedalaman galian ± 0,3 meter dari permukaan tanah. Nilai porositas tertinggi diperoleh dari sampel lokasi III kedalaman galian ± 0,3 meter. Lokasi deposit batu apung mempen- garuhi densitas dan porositasnya. Hasil mikrografi SEM menunjukkan bahwa batu apung Lombok tersusun atas pori-pori yang terdistribusi merata dengan ukuran berbeda-beda. Analisis menggunakan software Image-J men- dapatkan porositas sebesar (38,38-56,80)%. Berdasarkan hasil ini software Image-J relevan digunakan untuk menentukan porositas dari mikrografi SEM sampel batu apung Lombok.

## Abstract
This paper explains the characterization and analysis of density, porosity, and microstructure of Lombok pumice as natural composite materials. Pumice is taken from three locations in Lombok, there are desa Ijobalit (location I), desa Lendang Nangka (location II), and desa Karang Sidemen (location III) with a depth of excavation ± 0,3 meters and ± 3,0 meters of ground level. Pumice is washed, dried, and formed to be samples test. Density and porosity of sample are tested by Archimedes method. Microstructure of sample is characterized by SEM and the results are analyzed by Image-J software to get porosity and the average pore size of cross-sectional area. This research get natural density is (0,610-0,753) gram/cm 3 , dry density is (0,594 - 0,737) gram/cm 3 , saturated density is (1,057-1,148) gram/cm 3 , and porosity value is (32,03-51,20)%. The highest natural density value is obtained from the sample of location III with a depth of excavation ± 0,3 meters of ground level. The highest porosity value is obtained from the sample of location III with a depth of excavation ± 0,3 meters of ground level. The results of SEM micrographs of sample show that Lombok pumice is composed by pores which are uniformly distributed with different sizes. By using Image-J software, analysis of the SEM micrographs of sample get the porosity value is (38,38-56,80)%. So, Image-J software is relevant used to determine porosity of the SEM micrograph of Lombok pumice sample.
K ATA KUNCI : pumice stone, natural composite, Vickers method, Image-J software

## I. PENDAHULUAN
Letak Indonesia yang berada di atas lempeng vulkanik Eurasia-Australia-Pasifik ( Ring of fire ) menjadikan Indonesia memiliki deposit bahan galian mineral non-logam yang me- limpah. Aktifitas-aktifitas vulkanik yang terjadi sejak dulu membentuk endapan geologi berumur tersier hingga kuar- ter berupa batuan beku, sedimen, metamorf dan piroklastik
∗ E- MAIL : ridha.moh.13@mhs.physics.its.ac.id
† E- MAIL : darminto@physics.its.ac.id
hingga saat ini.
Batuan beku terbentuk dari cairan magma yang mem- beku akibat mengalami proses pendinginan [1]. Batuan sed- imen (endapan) terbentuk sebagai akibat pengendapan mate- rial yang berasal dari pecahan, bongkahan batu yang hancur karena proses alam, kemudian terangkut oleh air, angin, es, dan terakumulasi dalam suatu tempat (cekungan), kemudian termampatkan menjadi suatu lapisan batuan baru [2]. Batuan metamorf berasal dari batuan beku dan batuan sedimen yang termalihkan (mengalami perubahan) di dalam bumi sebagai akibat tekanan dan temperatur sangat tinggi yang mengaki- batkan perubahan sifat fisika dan kimia dari batuan asal. Bat- uan piroklastik berasal dari endapan produk erupsi gunung api
seperti obsidian, scoria, andesitik, basaltik, dan pumice (batu apung).
Batu apung merupakan jenis material alam yang berasal dari endapan material piroklastik hasil aktivitas vulkanik gu- nung api [3]. Endapan piroklastik adalah endapan vulka- niklastik primer yang tersusun oleh partikel ( piroklas ) terben- tuk oleh erupsi yang eksplosif dan terendapkan oleh proses vulkanik primer (jatuhan, aliran, surge) [4]. MBatu apung berupa mineral alam yang berasal dari gunung berapi ter- bentuk akibat pendinginan secara cepat gas-gas dan material- material vulkanik [5]. Struktur batu apung tersusun atas rongga-rongga yang terbentuk akibat gelembung udara yang terperangkap dalam lava saat terjadi pembekuan [6]. Sebagai batuan yang terbentuk secara alami, batu apung secara umum tersusun dari senyawa-senyawa kimia berupa mineral oksida seperti SiO 2 , Al 2 O 3 , Fe 2 O 3 , K 2 O, CaO, Na 2 O, TiO 2 , serta MgO yang menyatu membentuk komposit alam.
Komposit didefinisikan sebagai suatu material yang terben- tuk dari dua atau lebih material pem-bentuk yang memiliki sifat fisika dan kimia ber-beda, bercampur membentuk mate- rial baru yang memiliki sifat yang lebih unggul dari material- material pembentuknya. Sebagai suatu bahan komposit alam, batu apung memiliki sifat fisis, sifat kimiawi, dan sifat meka- nis. Dalam penelitian ini, fokus perhatian kajian adalah sifat fisis batu apung Lombok, yakni densitas dan porositasnya.
Densitas merupakan sifat fisis yang menggam-barkan ker- apatan ikatan material-material penyu-sun batuan. Tingkat densitas batuan dipengaruhi oleh jenis dan jumlah mineral serta persentasenya, porositas batuan, dan fluida pengisi rongga. Densitas batuan meliputi densitas asli ( natural den- sity ) yaitu densitas batuan dalam keadaan aslinya, densitas kering ( dry density ) yaitu densitas batuan dalam keadaan susut setelah batuan dipanaskan, dan densitas jenuh ( saturated den- sity ) yaitu densitas batuan dalam keadaan jenuh setelah batuan dijenuhkan dalam suatu fluida.
Porositas didefinisikan sebagai perbandingan antara vol- ume ruang yang terdapat diantara serbuk yang berupa pori- pori (ruang diantara serbuk yang selalu terisi oleh fluida seperti udara, minyak atau gas bumi) terhadap volume serbuk secara keseluruhan [7].
Porositas batuan merupakan rasio volume rongga-rongga pori terhadap volume total seluruh batuan yang dinyatakan dalam persen. Porositas bergantung pada jenis bahan, uku- ran bahan, distribusi pori, sementasi, riwayat diagenetik dan komposisinya [8]. Suatu batuan dikatakan memiliki porosi- tas efektif apabila bagian rongga-rongga dalam batuan sal- ing berhubungan dan biasanya lebih kecil dari rongga-rongga pori. Ada dua jenis porositas yang dikenal dalam teknik reser- voir, yaitu porositas absolut merupakan rasio volume pori-pori total batuan terhadap volume total batuan dan porositas efektif merupakan rasio volume pori-pori yang saling berhubungan terhadap volume total batuan.
Densitas dan porositas material dipengaruhi oleh struktur mikronya. Struktur mikro member-kan informasi tentang ori- entasi kristalin, distribusi material penyusun, cacat, batas bu- tir, ukuran butir atau pori. Batu apung tersusun atas pori- pori yang terdistribusi merata dengan ukuran yang berbeda- beda. Porositas dan ukuran pori dapat dianalisis dari tampi-
Gambar 1: Grafik relasi densitas dengan porositas pada limestone, dolomite, dan sandstone [9].
lan mikrografi SEM sampel dengan menggunakan software Image-J.
Image-J merupakan perangkat lunak yang dapat diun- duh secara gratis dari http://rsb.info.nih.gov/ij/. Perangkat lunak yang telah diunduh dapat dipasangkan ke computer dengan menjalankan paket program tersebut. Ada dua macam versi yang dapat diunduh melalui alamat tersebut yaitu versi-32 bit dan versi-64 bit. Image-J dapat di- upgrade versi terbarunya dengan cara membuka Image-J lalu mengklik Help > Update atau dengan cara membuka link http://rsb.info.nih.gov/ij/upgrade/ [10].

## II. METODOLOGI

## Peralatan dan bahan
Peralatan yang digunakan untuk membuat ukuran sampel adalah pemotong besi, penggaris, cutter, dan amplas. Per- alatan yang digunakan ketika pengujian adalah gelas plas- tik, gelas beker, neraca digital, pemanas Furnace Tube, dan seperangkat alat uji SEM. Bahan yang digunakan adalah batu apung dari pulau Lombok.

## Pengambilan sampel
Sampel batu apung diambil dari tiga lokasi di pulau Lom- bok, yaitu desa:
1. Ijobalit Lombok Timur, ketinggian 0-30 meter dpl
2. Lendang Nangka Lombok Timur, ketinggian 300-500 meter dpl
3. Karang Sidemen Lombok Tengah, ketinggian 500-1000 meter dpl
Kedalaman galian pengambilan sampel adalah ± 0,3 meter dan ± 3,0 meter dari permukaan.

## Pembuatan sampel uji
Batu apung dibersihkan (dicuci), dikeringkan, dan dipotong dengan ukuran ± (0,5 × 1,5 × 2) cm 3 untuk uji densitas dan porositas dengan metode Archimedes. Ukuran ± (1 × 1 × 1) cm 3 untuk karakterisasi struktur mikro dengan SEM.

## Uji densitas dan porositas
Pada metode Archimedes, besaran yang diukur adalah massa percontoh asli (m n ), massa percontoh kering (m o ), massa percontoh jenuh (m w ), massa (bejana + air + sampel tenggelam) (m a ) dan massa (bejana + air + sampel tergantung di air) (m b ).

## Perhitungan Data
Berat percontoh jenuh dalam air
m s = m a - m b (gram) (1)
Volume percontoh tanpa pori
V p = m ◦ − m s ρ ar cm 3 (2)
Volume percontoh total
V b = m w − m s ρ ar cm 3 (3)
Berat isi asli (natural density)
γ = m n V b gr/cm 3 (4)
Berat isi kering (dry density)
γ = m ◦ V b gr/cm 3 (5)
Berat isi jenuh (saturated density)
γ = m w V b gr/cm 3 (6)
Kadar air jenuh
w = m w − m ◦ m ◦ × 100% (7)
Porositas
ϕ = m w − m ◦ m w − m s × 100% (8)
Tahapan uji densitas dan porositas dengan metode Archimedes seperti Gambar 2.

## Uji Struktur Mikro dan Analisis dengan Software
Image-J

## Gambar 2: Flowchart uji densitas dan porositas dengan metode Archimedes.
Struktur mikro batu apung dikarakterisasi dengan menggu- nakan SEM. Hasil mikrografi batu apung selanjutnya dianali- sis dengan menggunakan software Image-J untuk mengetahui ukuran pori permukaan batu apung tersebut. Analisis mikro- grafi SEM sampel meliputi tiga tahapan sebagai berikut:
1. Tahap persiapan gambar Langkah pada tahap ini meliputi start open software Image-J > open file mikrografi SEM sampel > pilih menu Analyze > Set Scale (nm, µ m) > pilih menu Im- age > Crop gambar. Hasil gambar pada tahap ini ditun- jukkan Gambar 3.
2. Tahap threshold gambar Tahap ini merupakan tahap segmentasi warna gambar.
Pada tahap ini, warna dibedakan menjadi warna partikel atau pori dan warna latar belakang (baground) [10]. Langkah pada tahap ini adalah pilih menu Image > Ad- just > Threshold > Setting ukuran warna berdasarkan topografi gambar. Hasil gambar pada tahap ini ditun- jukkan Gambar 4.
3. Tahap analisis gambar Langkah dalam tahap ini adalah pilih menul Analyze > Set parameter > Ok ¿ pilih kembali menu Analyze > Analyze Particles . Nilai data hasil analisis keluar dalam
Gambar 3: Tampilan mikrografi SEM sampel.
Gambar 4: Tampilan mikrografi SEM sampel hasil proses threshold gambar.
bentuk file Excel. Hasil gambar pada tahap ini ditun- jukkan Gambar 5.
Dari Image-J diperoleh data luas permukaan total sampel yang dianalisis (AT) dan luas total pori yang teranalisis dari sampel (ATP). Maka porositas dapat dihitung dengan per- samaan:
ϕ = A T A T P × 100% (9)
Flowchart ke-3 tahapan tersebut seperti Gambar 6.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis nilai densitas ( Hardness )
Gambar 5: Tampilan mikrografi SEM sampel hasil analyze particles dengan software Image-J.
TABEL I: Nilai densitas batu apung Lombok hasil uji dengan metode Archimedes.
Loka- Kedalam- D ensitas (gram/cm 3 ) Kadar Air si an (m) Asli Kering Jenuh Jenuh (%) I ± 0,3 0,745 0,729 1,105 51,57 ± 3,0 0,610 0,594 1,068 79,71 II ± 0,3 0,753 0,737 1,057 43,47 ± 3,0 0,736 0,724 1,148 58,62 III ± 0,3 0,640 0,627 1,139 81,72 ± 3,0 0,667 0,650 1,067 64,03
Nilai densitas suatu batuan berkaitan dengan seberapa rapat material penyusun membentuk batuan tersebut. Nilai densi- tas batu apung yang akan dianalisis adalah densitas asli (nat- ural density), densitas kering ( dry density ) dan densitas jenuh ( saturated density ). Sampel dipanaskan dengan suhu 200 ◦ C selama 2 jam dan dijenuhkan dalam aquades selama 48 jam. Dengan metode Archimedes diperoleh nilai densitas seperti pada Tabel I.
Tabel I memperlihatkan bahwa pada lokasi I dan II nilai densitas asli dan densitas kering untuk sampel dari kedala- man galian ± 0,3 m bernilai lebih besar dibandingkan sampel dari kedalaman galian ± 3,0 m. Pada lokasi III nilai densitas asli dan densitas kering sampel dari kedalaman galian ± 0,3 m bernilai lebih kecil dibandingkan sampel dari kedalaman galian ± 3,0 m. Keadaan ini konsisten dengan nilai massa percontoh hasil pengukuran.
Nilai densitas jenuh adalah densitas material yang terisi flu- ida secara maksimum. Hal ini berkaitan tingkat serapan mate- rial terhadap fluida yang dijelaskan oleh nilai kadar air jenuh material. Tabel I memperlihatkan bahwa nilai kadar air jenuh terendah dimiliki sampel dari lokasi II kedalaman galian ± 0,3 m dan nilai kadar air tertinggi dimiliki oleh sampel dari lokasi III kedalam galian ± 3,0 m. Keadaan ini dapat dicermati lebih lanjut pada Gambar 7.
Gambar 6: Flowchart tahapan analisis mikrografi SEM sampel den- gan software Image-J.
Densitas batu apung berkaitan dengan material-material penyusun dan struktur yang terbentuk. Struktur material penyusun batu apung dipengaruhi oleh proses-proses yang ter- jadi pada tahap pembentukan material, kandungan material hasil erupsi gunung api, kecepatan aliran lava, jarak lokasi pengambilan sampel dari sumber erupsi, ketinggian tempat endapan piroklastik berada, serta material baru yang terbawa hujan yang meresap ke dalam tanah dan mengendap dalam rentang waktu hingga ratusan tahun.
Penelitian ini mendapatkan nilai densitas asli sebesar (0,610-0,753) gram/cm 3 , densitas kering sebesar (0,594- 0,737) gram/cm 3 , dan densitas jenuh sebesar (1,057-1,148) gram/cm 3 . Nilai densitas asli tertinggi diperoleh dari sampel
TABEL II: Nilai porositas hasil metode Archimedes dan analisis software Image-J.
Keda- Porositas (%) Lokasi laman Metode Software (m) Archimedes Image-J I ± 0,3 37,61 38,38 ± 3,0 47,37 42,64 II ± 0,3 32,03 38,47 ± 3,0 42,43 56,80 III ± 0,3 51,20 55,48 ± 3,0 41,65 54,7
lokasi II kedalaman galian ± 0,3 meter dari permukaan tanah.
Analisis nilai porositas ( Hardness )
Porositas material padat menunjukkan rasio volume rongga-rongga pori terhadap volume total seluruh material pa- dat tersebut. Semakin besar porositasnya, semakin tinggi sera- pannya terhadap fluida. Dengan metode Archimedes dan anal- isis mikrografi SEM sampel menggunakan software Image-J diperoleh nilai densitas seperti pada Tabel II.
Dari Tabel II terlihat bahwa pada ketiga lokasi pengambi- lan sampel nilai porositas batu apung hasil uji menggunakan metode Archimedes memiliki kecenderungan sama dengan nilai porositas batu apung hasil analisis mikrografi SEM sam- pel dengan software Image-J. Pada lokasi I dan II porositas batu apung semakin besar dengan semakin dalamnya tempat deposit. Pada lokasi III porositas batu apung semakin kecil dengan bertambahnya kedalaman tempat deposit. Keadaan ini lebih lanjut dapat dilihat pada Gambar 5. Kecenderungan ni- lai porositas ini konsisten dengan nilai densitasnya, dimana densitas berbanding terbalik dengan porositas.
Selain itu, Tabel II juga memperlihatkan bahwa nilai-nilai porositas yang diperoleh dengan metode Archimedes memi- liki rentang nilai yang tidak jauh berbeda dengan hasil anali- sis software Image-J. Nilai porositas hasil metode Archimedes sebesar (36,18-51,20)%. Nilai porositas hasil analisis soft- ware Image-J sebesar (38,38-56,80)%. Dengan demikian software Image-J relevan digunakan untuk menentukan nilai porositas pembanding dari analisis mikrografi SEM sampel.
Struktur mikro ( Hardness )
Mikrografi SEM memberikan informasi tentang orientasi kristalin, distribusi material penyusun, cacat, batas butir, uku- ran butir atau pori yang menjadi dasar untuk memperkirakan sifat-sifat bahan. Tampilan mikrografi SEM batu apung Lom- bok seperti pada Gambar 9.
Dari Gambar 9 terlihat bahwa tekstur struktur mikro SEM batu apung Lombok terdiri dari pori-pori dengan ukuran yang berbeda. Distribusi pori mempengaruhi tebal batas antar pori dalam satu permukaan sampel. Semakin merata dis- tribusi pori, tebal batas pori semakin lebih merata. Keadaan ini berdampak pada tingkat densitas, dan porositas sampel. Semakin tebal batas-batas pori, densitasnya semakin besar sedangkan porositasnya semakin kecil.
(a) (b) (c) (d)
Gambar 7: Nilai densitas batu apung Lombok dari tiga lokasi pengambilan sampel.
(a) (b)
Gambar 8: Kecenderungan porositas batu apung terhadap kedalaman galian.
Gambar 9 menunjukkan bahwa pada lokasi I dan II, sam- pel dari kedalaman ± 0,3 m memiliki rataan ukuran pori yang lebih kecil dibandingkan sampel dari kedalaman ± 3,0 m. Tebal batas antar pori sampel dari kedalaman 0,3 m
lebih besar dibandingkan sampel dari kedalaman ± 3,0 m. Dampaknya, densitas sampel dari kedalaman ± 0,3 m lebih besar dari sampel kedalaman ± 3,0 m. Porositas sampel dari kedalaman 0,3 m lebih kecil dibandingkan sampel dari kedala- man ± 3,0 m. Pada lokasi III, sampel dari kedalaman ± 0,3 m memiliki rataan ukuran pori yang lebih besar dibandingkan sampel dari kedalaman ± 3,0 m. Tebal batas antar pori sampel dari kedalaman ± 0,3 m lebih kecil dari sampel kedalaman ± 3,0 m. Dampaknya, densitas sampel dari kedalaman ± 0,3 m lebih kecil dari sampel kedalaman ± 3,0 m. Porositas sam- pel dari kedalaman ± 0,3 m lebih besar dibandingkan sampel dari kedalaman ± 3,0 m. Hal ini konsisten dengan hasil uji densitas dan porositas dengan metode Archimedes.

## IV. SIMPULAN
Lokasi keberadaan deposit batu apung dan kedalaman galian mempengaruhi densitas dan porositasnya. Dari peneli- tian ini diperoleh nilai densitas asli batu apung Lombok sebe- sar (0,610-0,753) gram/cm 3 , densitas kering sebesar (0,594- 0,737) gram/cm 3 , dan densitas jenuh sebesar (1,057-1,148) gram/cm 3 . Nilai densitas asli tertinggi diperoleh dari sam- pel lokasi II kedalaman galian ± 0,3 meter dari permukaan tanah. Nilai porositas diperoleh sebesar (32,03-51,20)%. Ni- lai porositas tertinggi diperoleh dari sampel lokasi III kedala- man galian ± 0,3 meter dari permukaan tanah. Mikrografi SEM batu apung menunjukkan bahwa struktur mikro batu apung memiliki tekstur berpori (vasikular) dengan ukuran pori yang berbeda-beda dan secara umum terdistribusi merata. Dengan analisis software Image-J, nilai porositas diperoleh
(a) ± 0,3 (m), Lokasi I (b) ± 0,3 (m), Lokasi II (c) ± 0,3 (m), Lokasi III (d) ± 3,0 (m), Lokasi I (e) ± 3,0 (m), Lokasi II (f) ± 3,0 (m), Lokasi III
Gambar 9: Mikrografi SEM dengan perbesaran 1000 kali skala 50 µ m material batu apung Lombok, untuk variasi kedalaman dan lokasi.
sebesar (38,38-56,80)%. Dengan hasil ini, software Image- J relevan digunakan untuk menentukan porositas dari gambar
SEM sampel batu apung.
[1] Nandi, Hand-out Geologi Lingkungan: Batuan, Mineral, dan Batubara (Jurusan pendidikan Geografi UPI, Bandung, 2010).
[2] Y. Malik, Handout Batuan: Mengenal Batuan (Jurusan pen- didikan Geografi UPI. Bandung, 2004).
[3] M. Soekardi, Petrologi Batuan Piroklastik (Yogyakarta, 2004).
[4] J. Mc.Phie., Doyle, and Allen, Volcanic Texture (Centre for Ore Deposit and Exploration Studies, University Tasmania, 1993).
[5] R.A. Supriadi, dkk. , Bahan Galian Batu Apung , Jurusan kimia Universitas Mataram, 2010.
[6] I. Osman, Use of Pumice in Mortar and Rendering for
Lightweight Building Blocks (Eastern Mediterranien University, 2010).
[7] B.M. Das, Principles of Foundation Engineering (Second Edi- tion, PWS Kent Publishing Company, Boston, 1990).
[8] L.F. ATHY, Bull. Amer. Assoc. Petrol. Geol., 14 , 1-24 (1930).
[9] http://petrowiki.org
[10] C. Kurniawan, dkk. , Analisis Ukuran Partikel Menggunakan Free Software Image-J , Pusat Penelitian Fisika, LIPI, 2015.